Usuario●●●●●Ingresar¿Olvidó su clave?
¿Olvidó su usuario?Inicio | Directorio | Contacto | Mapa del Sitio  | Ayuda.Buscar ...
DOLAR
16.6920UDIS
8.105036
TIIE 28 DIAS
11.4750%TIIE 91 DIAS11.6497%
TIIE 182 DIAS
11.8142%TIIE DE FONDEO11.25%Ver más
Ejemplar de hoyTrámitesServiciosLeyes y Reglamentos Preguntas Frecuentes
SI EL DOCUMENTO SE PRESENTA INCOMPLETO EN EL MARGEN DERECHO,
ES QUE CONTIENE TABLAS QUE REBASAN EL ANCHO PREDETERMINADO. SI
ES EL CASO, HAGA CLICK AQUÍ PARA VISUALIZARLO CORRECTAMENTE.
DOF: 15/03/2024CONSULTA POR FECHAMay2023Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá
1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Crear Usuario
Búsqueda Avanzada
Novedades
Top Notas
Quejas y Sugerencias
Obtener Copia del DOF
Verificar Copia del DOF
Enlaces Relevantes
Contáctenos
Filtros RSS
Historia del Diario Oficial
Estadísticas
Vacantes en Gobierno
Ex-trabajadores Migratorios
INDICADORESTipo de Cambio y Tasas al 15/03/2024
ENCUESTAS
¿Le gustó la nueva imagen de
la página web del Diario Oficial
de la Federación?NoSíVotar
NORMA Oficial  Mexicana  NOM-007-ARTF-2023,  Sistema  ferroviario-Infraestructura-Durmientes  de  madera-Suministro,impregnación e inspección.Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.-Secretaría deInfraestructura, Comunicaciones y Transportes.- Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
Evaristo Iván Ángeles Zermeño,Titulardela Agencia Reguladora delTransporteFerroviarioyPresidentedelComitéConsultivo NacionaldeNormalización de Transporte Ferroviario (CCNN-TF), con fundamentoenlos artículos 17, 36fraccionesVII, VIIIyXXVIIdela Ley Orgánica delaAdministraciónPúblicaFederal; 3,fraccionesVII, VIII y IX,4,fracciónXVI, 10,fraccionesVII y XV, 24, 25, 30,34y35de la Ley de Infraestructura de la Calidad; 6 Bis, fracciones IyXIXdelaLeyReglamentariadelServicio Ferroviario;40delReglamentoInteriorde la Secretaría de ComunicacionesyTransportesySegundodelDecretoporelque secrealaAgenciaReguladora del Transporte Ferroviario,comounórganodesconcentradodela SecretaríadeComunicacionesyTransportes, y
CONSIDERANDO
Queconformea lodispuestopor elartículo28,párrafos cuartoyquinto,delaConstitución Políticadelos EstadosUnidosMexicanos,losferrocarriles son unáreaprioritaria para eldesarrollonacional entérminosdelartículo25 del ordenamientoenmención y queelEstado, al ejercerenella su rectoría, protegerá la seguridadylasoberaníadela Nación,yalotorgarconcesionesopermisosmantendrá o establecerá el dominiodelasrespectivasvíasdecomunicación deacuerdocon lasleyesdelamateria.
Queel26de enerode2015,sepublicóenelDiarioOficialdelaFederación el Decretoporelquesereformanyadicionandiversas disposicionesdela Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario,elcualseñala en los artículos 2, fracción I yTransitorioSegundo, la creación de la Agencia ReguladoradelTransporteFerroviario, como un órganodesconcentradode la SecretaríadeComunicacionesyTransportes.
En esesentido,laLeyReglamentaria del Servicio Ferroviario ensuartículo 6 Bis,fraccionesI, IIyXVIestablecenlaatribucióndela Agencia ReguladoradelTransporteFerroviario paradeterminarlas características y especificacionestécnicasde lasvíasférreas, verificar que las mismas cumplan conlasdisposicionesaplicables yemitirlineamientosydisposiciones deobservanciaobligatoriaparalos concesionarios, permisionariosyusuariosdelos serviciosferroviarios.Que confecha18 de agostode2016, se publicó en el Diario Oficial de la FederaciónelDecretoporelquesecrealaAgenciaReguladora delTransporteFerroviariocomo unórganodesconcentradodela Secretaría de ComunicacionesyTransportes(DECRETO),ahoraSecretaríadeInfraestructura, ComunicacionesyTransportes.Que la Agencia Reguladora delTransporteFerroviariotienedentrode suobjeto,establecido en el artículo SEGUNDOdelDECRETO, el deregularla construcción, operación,conservaciónymantenimientodela infraestructuraferroviaria.Que eldurmienteesunode los elementos más importantes delasuperestructuradelavíayen conjunto con loselementosdesujeciónydeapoyo,porlo que es necesarioquelos mismosseencuentren encondicionesóptimas.
Que eldurmientedebecontarcon parámetros que cumplansatisfactoriamentecon lasfuncionesdemantenerel escantillóndelavía, la transmisión de las cargas y los esfuerzos del riel al balasto durantesuvida útil.
Que todo durmiente de maderainstaladoenlasvíasgeneralesde comunicación de la red del Servicio FerroviarioMexicanodebecumplircon las características, propiedades, proceso de impregnaciónycondiciones deentrega,con la finalidaddeconservarymantener encondicionessegurasde operación las víasferroviariasmexicanas, pero sobretododesalvaguardarlavidadelostripulantes.
QueelComitéConsultivo Nacional de Normalización de TransporteFerroviario(CCNN-FT),ensu Primera SesiónOrdinariadel 2023 celebrada el día22de marzode2023,aprobóelProyectode NormaOficialMexicanaPROY-NOM-007-ARTF-2023,Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientesde madera-Suministro, impregnacióneinspección, a efecto de que en un plazode60díasnaturalescontadosa partir de su fecha de publicación, los interesadospresentaransus comentarios ante elCCNN-TF,paraqueen lostérminosde laleyde la materia fueran considerados en el seno del Comitéquelo propuso, todavezquelaPlataformaTecnológicaIntegral deInfraestructuradela Calidad aquese refiere elartículo35de laLeyde Infraestructurade laCalidad se encuentra en desarrollo.
Que en cumplimiento a loquedisponeelartículo 35, fracciónVy38 de laLeydeInfraestructuradela Calidad,sepublicó el3demayode 2023 enelDiarioOficialdelaFederación elProyectodeNormaOficialMexicanaPROY-NOM-007-ARTF-2023,Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientesdemadera-Suministro,impregnacióne inspección,paraque, en un plazo de60díasnaturalescontadosapartir desufechade publicación, los interesados presentaran sus comentarios ante elComitéConsultivo NacionaldeNormalización de Transporte Ferroviario.
Queloscomentariosrecibidos al Proyecto de Norma Oficial MexicanaPROY-NOM-007-ARTF-2023, Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientes de madera-Suministro, impregnación e inspección, durantelos60 díasnaturalesposterioresal 3demayode2023enelDiario Oficialdela Federación, fueron estudiados, atendidosyaprobados por el ComitéConsultivoNacionaldeNormalizacióndeTransporte Ferroviario.
Que de conformidad con loseñaladoenlafracción VIII del Artículo35de la LeydeInfraestructura de la Calidad,ypresentadalapropuestaderespuestaaloscomentarios recibidos durantelaconsultapública, el ComitéConsultivoNacionaldeNormalización deTransporteFerroviarioresolvióen definitiva la aprobaciónypublicacióndela respuesta adichoscomentariosensu Cuarta Sesión Extraordinariacelebradael 4 de agostode2023.
Queenvirtuddelo anterior, en cumplimientodeloquedispone el artículo 35 fracción IX de la Ley de Infraestructura delaCalidad,ytodavez que la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad a que se refiereelartículo35delaLeydeInfraestructurade la Calidad se encuentra en desarrollo, se ordenólapublicaciónen el Diario Oficial delaFederaciónlaRespuestaa los comentarios recibidos alProyecto de NormaOficialMexicana PROY-NOM-007-ARTF-2023,Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientesdemadera-Suministro, impregnación einspeccióndurantesuperíododeconsultapública.
Que el15deenerode2024la Comisión NacionaldeMejora Regulatoria emitióelDictamen Final en sentido favorable delaPropuesta Regulatoria denominadaProyectodeNormaOficial Mexicana PROY-NOM-007-ARTF-2023, Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientes de madera-Suministro, impregnación einspección, en cumplimiento delArtículo25 de laConstituciónPolíticadelos Estados Unidos Mexicanos,ylosprincipiosyobjetivos establecidos en los artículos 7y8dela LeyGeneraldeMejora Regulatoria,conbaseenel procedimientoestablecidoensuTítulo Tercero, Capítulo III.
Que el 19 de enero de 2024 elComitéConsultivo Nacional de NormalizacióndeTransporte Ferroviario aprobóensuPrimeraSesión Extraordinaria el Proyecto de Norma Oficial MexicanaPROY-NOM-007-ARTF-2023, Sistemaferroviario-Infraestructura-DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
1 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Durmientesdemadera-Suministro,impregnacióneinspección, comoNormaOficial Mexicana definitivaypara ser publicada enelDiario Oficial de la Federación.
En virtud deloanterior, en cumplimientoaloquedisponeel artículo 35,fracciónXy 39delaLeydeInfraestructuradelaCalidad, todavezque la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad a que se refiereelartículo35 de laLeydeInfraestructura delaCalidadseencuentra en desarrollo, hetenidoa bienordenarlapublicación,enel Diario OficialdelaFederación, de laNormaOficialMexicanaNOM-007-ARTF-2023,Sistema ferroviario-Infraestructura-Durmientes demadera-Suministro,impregnacióne inspección.
CiudaddeMéxico,a19deenerode2024.-El Titular de la Agencia Reguladora del Transporte FerroviarioyPresidentedelComité Consultivo Nacional de Normalización deTransporteFerroviario,Evaristo Iván ÁngelesZermeño.- Rúbrica.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-007-ARTF-2023, SISTEMA FERROVIARIO-INFRAESTRUCTURA-DURMIENTESDEMADERA-SUMINISTRO,IMPREGNACIÓNEINSPECCIÓNPREFACIOLaelaboracióndelapresente Norma Oficial Mexicana es competencia del Comité Consultivo Nacional de NormalizacióndeTransporteFerroviario (CCNN-TF)integradopor:
�Administradorade la Vía Corta Tijuana-Tecate
�AgenciadeSeguridad, Energía yAmbiente�Agencia ReguladoradelTransporteFerroviario
�Asociación Mexicana deAgentesde Carga, A.C.
�Asociación Mexicana de DistribuidoresdeGasLicuadoyEmpresas Conexas, A.C.
�Asociación Mexicana de Ferrocarriles, A.C.
�Asociación Nacionaldela Industria Química, A.C.
�Cámara Mexicana delaIndustria delaConstrucción�Cámara Nacionaldela Industria delHierroyel Acero
�Cámara Nacionaldela IndustriaMolineradeTrigo�Cámara Nacionaldelas Industrias AzucarerayAlcoholera
�Cámara Nacional del Maíz Industrializado
�Centro Nacionalparala PrevencióndeDesastres�ColegiodeIngenierosCivilesde México,A.C.�ColegiodeIngenieros Mecánicos y Electricistas, A.C.
�Colegio NacionaldeEducación Profesional Técnica
�ComisiónAmbientaldelaMegalópolis(CAMe)�ComisiónNacionalde Hidrocarburos
�ComisiónReguladorade Energía
�Confederación de CámarasIndustrialesde los EstadosUnidosMexicanos
�ConsejoNacionalAgropecuario�ConsejoNacional de NormalizaciónyCertificación deCompetenciasLaborales
�DirecciónGeneral deAutotransporteFederal
�DirecciónGeneral deDesarrolloFerroviario y Multimodal
�DirecciónGeneral de Servicios Técnicos
�FerrocarrildelIstmodeTehuantepec, S.A. de C.V. (Corredor InteroceánicodelIstmodeTehuantepec).
�Ferrocarril Mexicano, S.A.deC.V.
�FerrocarrilSuburbano,S.A.P.IdeC.V.�Ferrosur, S.A.deC.V.
�FONATURTren Maya S.A. de C.V.
�InstitutoMexicanodeNormalización y Certificación A.C
�InstitutoMexicano del Transporte
�InstitutoPolitécnicoNacional
�KansasCity SoutherndeMéxico, S.A. deC.V.�LíneaCoahuilaDurango, S.A. de C.V.
�Mexicana de Acreditación, MAAC,A.C.�Organismo NacionaldeNormalizaciónyCertificación de la ConstrucciónyEdificación, S.C.
�ProcuraduríaFederaldelConsumidor
�SecretaríadeAgriculturayDesarrollo Rural
�Secretaríade Economía
�Secretaríade Gobernación
�Secretaríade Medio Ambiente y Recursos Naturales
�SecretaríadeSalud�SecretaríadeTurismo�Secretaríadel TrabajoyPrevisión Social
�ServiciodeAdministraciónTributaria�SociedadInternacionaldeAcreditación A.C.
�Universidad AutónomadeNuevo León
�Universidad Autónoma del EstadodeMéxico
�UniversidadNacionalAutónomadeMéxico
�Universidad Tecnológica de San Juan delRíoCon el objetodeelaborarlapresente Norma Oficial Mexicana, seconstituyóun GrupodeTrabajoconlaparticipaciónvoluntaria de lossiguientesactores:
�Administradorade la Vía Corta Tijuana-Tecate
�Agencia ReguladoradelTransporteFerroviario
�Asociación Mexicana de Ferrocarriles, A.C.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
2 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.�Cámara Nacionaldela Industria Maderera
�CECIF, S.A.deC.V.
�ComisiónNacionalForestal
�DirecciónGeneral deDesarrolloFerroviario y Multimodal
�DirecciónGeneral de Servicios Técnicos
�Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.
�Ferrocarril Mexicano, S.A.deC.V.
�Ferrosur, S.A.deC.V.
�FONATURTren Maya
�KansasCity SoutherndeMéxico, S.A. deC.V.�LíneaCoahuilaDurango, S.A. de C.V.
�Mexicana de Acreditación, MAAC,A.C.�NormalizaciónyCertificación NYCE, S.C.
�Organismo NacionaldeNormalizaciónyCertificación de la ConstrucciónyEdificación, S.C.
�SENERMEXIngenieríaySistemas, S.A. de C.V.
�Stella-Jones Corporation
�SociedadInternacionaldeAcreditación, A.C.
�Universidad Autónoma del EstadodeMéxico
�Universidad MichoacanadeSanNicolasde Hidalgo
�Vossloh Tie TechnologiesÍNDICEDE CONTENIDOPREFACIOÍNDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1.Objetivo, campo de aplicaciónyobjetivolegítimodeinterés público
2.Términos, definicionesytérminosabreviados3.Especificaciones
4.Suministro de la madera ylosdurmientes
5.Proceso de impregnación
6.Inspeccióndedurmientes de vías en operación
7.ProcedimientodeEvaluacióndela Conformidad(PEC)8.Verificaciónyvigilancia
9.Sanción
10.Referenciasaestándares parasuimplementación
11.Concordanciaconnormas internacionales
12.Bibliografía
13.ApéndicesAPÉNDICE 1
APÉNDICE2APÉNDICE 3
APÉNDICE 4
14.Clasificación
TRANSITORIOSINTRODUCCIÓNLanecesidaddecontarcon un elemento que cumpla satisfactoriamenteconlasfunciones demantenerelescantillóndelavía,latransmisióndelas cargas y losesfuerzosdel riel al balasto, pero además conunalargaduraciónen condicionesóptimas,condujoa laemisióndela Norma Oficial Mexicana,queespecificalascaracterísticas, propiedadesdela madera, procesodeimpregnaciónycondicionesdeentregaque se debencumplirparalosdurmientes de madera impregnadosqueseanutilizadosenlasvías ferroviarias delaRepública Mexicana.Lapresente Norma Oficial Mexicana definelascondicionesy procesos quedebencumplirlos durmientes demadera,comoson manufactura, impregnación, inspección, aceptaciónyembarque, paragarantizarqueeldurmientedemaderaimpregnadoreúnalasexigenciasde resistenciaydurabilidad requeridas parasuutilización en el Sistema Ferroviario Mexicano.
1. Objetivo, campo de aplicación yobjetivolegítimodeinterés público
1.1.ObjetivoEsta Norma OficialMexicanatienecomoobjetivoestablecerlosvaloresde las propiedades físico-mecánicas, requisitosdeimpregnación, defectos permisiblesylímitesquedebencumplirlos durmientes de madera, para instalarse e inspeccionarseenvíasdelSistemaFerroviario Mexicano.
1.2.Campode aplicación
Las especificaciones indicadas enestaNorma Oficial Mexicanasonaplicablesalos durmientesdemaderaimpregnados,nacionalese importados que seránutilizadosenelSistemaFerroviarioMexicano.
1.3.Objetivoslegítimos deinteréspúblicoLos objetivos legítimos de interés públicoquepersigueestaNorma Oficial Mexicana son:
�Laseguridad nacional
�Laseguridad vial2.Términos,definiciones y términosabreviadosLos términos,definicionesytérminosabreviadosseránlos establecidos en laLeyde Infraestructuradela Calidad,laLeyReglamentariadelServicio Ferroviario, elReglamentodelServicioFerroviario,ylos siguientes:
2.1.AbsorciónVolumen de solución preservante que ingresaala madera,porunidad devolumende maderarealmenteimpregnada.Seexpresaenlitrospormetrocúbico (l/m3),sepermitesuequivalencia de acuerdo con elsistemainglés enlibrasporpiecúbico(lb/ft3).
2.2.AcebolladuraTambién conocida como grieta anular, eslaseparación de lasfibrasdelamaderaentredosanillosdecrecimiento,siguiendolacircunferenciadeéstos.
2.3.AcreditaciónDocumentoemitidoporuna Entidad deAcreditación,porelcual,se reconoce la competencia técnicayconfiabilidaddeunaDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
3 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.persona moral o física para operar como Organismo de EvaluacióndelaConformidad.
2.4.ARTF(Agencia)Agencia ReguladoradelTransporteFerroviario.
2.5.AlburaParteperiférica de la madera que formaelfuste del árbol, de colorclaro,constituida porfibrasqueaúnmantienen sufuncióndeconducción. Presentamayorcontenidodehumedadysusceptibilidadalbio-deterioroqueelduramen.2.6.AnchoDimensióntransversaldel durmiente quecorrespondea las carasqueservirán deapoyoal durmiente y a los rieles delavía.
2.7.AprobaciónActoporel cual la Agencia reconoce a unOrganismode Evaluacióndela ConformidadquehayaobtenidolaAcreditación,pararealizarla Evaluacióndela Conformidad relacionada con las NormasOficialesMexicanas.
2.8.ArqueaduraDeformaciónquepuede presentar el durmiente endirecciónparalelaalejedela piezaycuyaflechadedeformaciónsemanifiestaenuna cara.
2.9.AstilladuraSeparación longitudinal parcial de un grupo defibrasdelamadera.
2.10. AutoclaveContenedorotanquede acerogeneralmentecilíndrico horizontal, con cierre hermético,dondeserealizalaimpregnacióndelamadera a presiones diferentes a la atmosférica.
2.11.AWPAAmericanWoodProtectionAssociation(Asociación Estadounidense de Proteccióndela Madera).
2.12.BarrenadoOrificioqueserealiza en el durmienteparalacolocaciónposteriorde los tirafondos de anclajedelriel.
2.13. Bolsa de resina
Hueco en la maderadelos pinosconteniendoresina,originadoporundañofísico en eltroncodelárbol.2.14. BoultonProcesoenel cual lamaderaen verdehúmedaescolocadadentro de laautoclave,lacual, posteriormente es llenadaconcreosotacaliente. La maderadeberácubrirsecompletamenteconlacreosotadejando espacio libre paralarecolección delvapordehumedad. La creosota escalentadaalvacíocon elpropósitodeextraerelvaporde humedad de lascélulas.2.15. Carga
Lotededurmientes impregnados a un mismo tiempo enlaautoclave.
2.16. Célula vacíaProcesodeimpregnaciónenautoclavedondeseaplicaunapresión inicial seguidadeun vacío final.SedividenenprocesoLowryyproceso Rueping.
2.17.Ciclodeimpregnación
Conjuntodeetapasyaccionesqueseaplican paraimpregnarunacarga de durmientes; loformanlas etapas decarga,llenado, presión, vacíoydescarga delamadera.
2.18. Contenidodehumedad
Cantidad de agua contenida enunapiezademadera, expresada en porcentaje en relaciónalpeso de la maderaanhidra.2.19. CortezaCapade células, generalmente decoloroscuro,queprotege la madera delárboldelos agentesatmosféricosyladeshidratación.
2.20. Creosota
Destilado del alquitrán de hulla bituminosaqueseseparaentrelos483K(210°C)y628K(355 °C), estáformadaporácidosybases de alquitrán. Presenta unaltopoderfungicidae insecticida.
2.21. DensidadbásicaRelacióndelamasaanhidra deunapiezademaderaporunidaddevolumenverde.Esla densidadquese utiliza paraefectosdecomparación y clasificación delasmaderas.
2.22. Duramen
Porcióndemaderadelazona centraldelfustedel árbol, de color generalmenteoscuroyformadoporcélulas muertas queyanorealizan funciones de conducción. Es una madera poco permeableygeneralmente demayorresistencia al biodeterioro quelaalbura.
2.23. DurezaJankaEscala utilizadaparamedirladurezadelamadera.Esla medidadelacarga necesariaparaincrustarunaesfera de acerode1.12 cmdediámetro(0.444 in), hasta la mitaddesu diámetro dentro delamadera.
2.24. DurmienteaserradoDurmienteproducidoen un aserradero con sierrasfijas.2.25. Durmiente motoaserradoSedicedel durmienteelaboradocon motosierra.
2.26.EncorvaduraDeformaciónquepuede presentar el durmiente endirecciónparalelaalejedela piezaycuyaflechadedeformaciónsemanifiestaenuncantoocon respectoalperaltedelmismocuando está colocado.
2.27. Entallado
Rebajequese realiza en una cara del durmientedondese colocarálaplacadeasiento del riel.
2.28. EntidaddeAcreditaciónPersona moraldebidamenteautorizadaporlaSecretaríade Economía paraconocer,tramitaryresolver las solicitudesdeAcreditación y,ensucaso,emitirlasAcreditacionesafavorde aquéllosquepretendanoperarcomoOrganismosdeEvaluacióndela Conformidad.
2.29. Galerías de insectos
Orificiosdeunoa nuevemilímetrosdediámetroformadosporlaslarvasyadultos de insectos xilófagos oinsectosambrosiales.
2.30.GemaEs la falta de maderaenunadelas orillasqueforma eldurmiente.Lapresentanlosdurmientesquesondimensionadosdetrozascondiámetrosreducidosodefustescónicos.
2.31. Grieta
Se conocetambiéncomo grieta radial, es la separaciónparcialde lasfibrasqueformanlamaderayquenollega aafectartodo elespesordela pieza. Generalmente siguiendo la dirección de los rayos y producidas por losesfuerzosdecontraccióndurante el secado.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
4 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.2.32. Hilodesviado(Hiloinclinado)
Desviacióngeneralen la dirección de lasfibrasdela madera respecto alejelongitudinal del durmiente.
2.33. Hoja de carga
Formatoderegistrodetodaslasvariablesque intervienenenun procesoyciclodeimpregnación como son:volumendemadera,característicasdel preservante,tiemposyvariablesdelciclode impregnación, así como retenciónfinalresultante.
2.34. Hongos
Organismos saprófitos que se desarrollanenlamadera; puedensercromógenosqueúnicamente manchan la maderaoxilófagos que ocasionan su pudrición.
2.35. ImpregnaciónProcesode introducción de una soluciónpreservanteal interiordela madera.
2.36. Incisión
Orificios longitudinales realizados a la madera paraaumentarelnivelde absorciónypenetracióndela soluciónpreservantedurante el proceso de impregnación.
2.37. Inspección
Actividad que realiza el PersonaldeServicio Ferroviariocalificado,para conservar ymanteneren buen estadofísicolasVíasFérreas, las señales, las instalaciones y sistemas detelecomunicacionesutilizados en la concesión, Asignación o permiso,asícomo del Equipo Ferroviario, entérminosdel ReglamentodelServicio Ferroviario.
2.38.LargoDimensiónmayordeldurmiente, endirecciónparalela alafibra.
2.39. LowryMétodode impregnación en autoclave. Se caracteriza poraplicaruna etapadeinyección del preservanteapresiónseguidodeun vacíofinal.Procesodecélulavacía.
2.40.Maderasconíferas
Se refiere a lasmaderasprocedentesde árboles de la familia delasgimnospermas, como los pinos, ahuehuete y eloyamelentre varios más. Se conocentambiéncomomaderassuaves.2.41.Maderaslatifoliadas
Se refierealas maderasprocedentesdeárbolesdela familiadelasangiospermasodehojaanchacomolosencinosyelfresno entremuchasmás. Seconocentambién como maderas duras.
2.42. Madera refractaria
Maderadebaja permeabilidad, difícil de impregnarydealcanzaraltosnivelesdeabsorciónduranteel procesodeimpregnación.
2.43.ManchaAlteración del color natural de la madera ocasionada por hongos cromógenos, por extractivosoporoxidación.
2.44. NudoResiduodela insercióndeuna rama en elfustedel árbol, formado porfibrasmás duras, en direcciónperpendiculara lasdelrestodel fuste.
2.45. Nudo muertoNudoformado porelresto deunarama muerta. Nudo quenomantieneadherenciacon la maderadelfustealpresentarcortezaasualrededorytiendeadesprenderse durante el secado.
2.46. NudovivoNudoformadoporuna rama cuando esta mantenía actividadfisiológicaen elárbol.Nudo fijoquemantienecontinuidaddetejidocon la madera del fuste.
2.47. Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC)
Persona moral o físicaquerealizaelProcedimientode Evaluacióndela Conformidadentérminosde la Ley deInfraestructuradela Calidad.
2.48. Penetración
Magnitud delaprofundidad que alcanza elpreservadorendirecciónnormalalascarasdeldurmientealfinaldel procesodeimpregnación.
2.49. Peralte
Dimensión del durmientequese mideensentido transversal desde labaseo cara de apoyoyla caradondese colocaránlosrieles.Grosoroalturadel durmiente.
2.50.Placamulticlavo
También conocida como placa anti-rajadura, es una lámina con clavosformadospor la mismaláminaquesefija enlascabezas oextremosdel durmiente para reducir su tendenciaalrajado durante su secado.
2.51. PreservaciónProcesodeaplicacióndeunproductotóxicoa los hongosya los insectosxilófagosqueatacan la madera paraaumentarsudurabilidad.
2.52. Preservante
Producto fungicidaeinsecticidaquetieneademás elevada capacidad residual, queimpregnadoa lamaderaaumentasuresistenciaal biodeterioro.
2.53.Procedimientode Evaluación de la Conformidad(PEC)Procesotécnicoquepermitedemostrarelcumplimientodelasdisposicionescontenidasen las NormasOficialesMexicanas.Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, inspecciónycertificación.
2.54. Pudrición
Descomposición de lamaderaporla acción de lasenzimassegregadasporhongosxilófagos.2.55. Rajadura
Separación transversaldelasfibrasdelamaderayque llega aafectartodoelespesorogrosorde la pieza. Se producenporlosesfuerzos decontraccióncuando sesecaaceleradamentela madera.
2.56.RepulsaCriterio paradarporterminadalaetapa de inyección apresióndelasoluciónpreservante, enunproceso deimpregnaciónavacío-presión, cuandoyahan transcurrido mínimo 15 minutosala presióndetrabajoyno seregistrarunamayorabsorción.Seconoce también como "Puntoderechazo".
2.57. Retención
Cantidad de preservantequequeda enlamadera altérminodelproceso de impregnación. Se expresaencantidad (kg)deingredienteactivo, por unidad de volumen(m3)demadera impregnada(kg/m3).Se permiteagregarsu equivalenteenelsistemainglésenlibras por piecúbico(lb/ft3).
2.58. Sazonado
También conocidocomoacondicionado.Es el términoqueseaplica para designar alsecadoparcial al quesesometelamaderaconelpropósitodedisminuirsucontenidodehumedad. Es un secado que involucrasolamentelaevaporacióndelaguaque se ubica en los lúmenes o huecosdelasfibras.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
5 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.2.59. Taladro Pressler
Herramientacompuestadeun torniqueteacopladoa unabrocahuecayprovista de una bayoneta, parahacerperforacionesen la maderayextraerdeella unamuestrade la mismaenforma de cilindro.
2.60. Tonga
Sinónimo de apiladooacomododelamaderaconseparacionespara su procesodesecadoalairelibre.
2.61. Torcedura
Desviación del eje longitudinalydel ejetransversalen una piezademaderaporefectodelsecadodeunapieza confibrainclinada.
2.62. UnidaddeInspección
Persona físicaomoral que perteneceaunOECque realiza actos de inspecciónparalaaplicacióndel PEC.
2.63. Verificación
Actividadquerealizanlasautoridadescompetentespara constatar, a través de visitas, requerimientos de informaciónodocumentaciónfísicao electrónica, quelosbienes, productos,procesosyservicioscumplenoconcuerdan con lasNormasOficialesMexicanasoEstándaresentérminosdela Ley deInfraestructurade la Calidad.
2.64. Vigilancia
Actoporel cual las autoridadescompetentesrevisan que lasactividadesde las EntidadesdeAcreditaciónylosOrganismosdeEvaluacióndelaConformidadse realicen conformealo establecido enlaLeyde Infraestructuradela Calidad.
2.65. Zona "A"
Área del durmiente donde se apoyarán las placas deasientode losrielesen la vía.
3. Especificaciones
3.1.Lasespecificacionesqueestablecen las condicionesyprocesosque deberánreunirlossuministradoresoproveedores,aserraderos, plantas impregnadoras, concesionarios, asignatarios y/o permisionarios,sedefinenenlapresenteNOMparagarantizarqueeldurmientede madera impregnadoreúnalasexigenciasde resistenciaydurabilidad.
3.2.Sedenominarásuministradorala personafísicao moralquecomercializa lazonade reserva de aprovechamientooaserradero, confinesde suministrodela madera.
3.3.Se denominaráimpregnadorala planta impregnadora, a la persona físicaomoralquetengaa su cargo elprocesodeimpregnacióndedurmientes.
3.4.Sedenominará concesionarioalaempresaconcesionaria,asignatariay/opermisionaria que seencargarádelainspección,mantenimientoydemás actividadesdelosdurmientesen lasvíasquetiene bajo su operación.4.Suministro delamaderay los durmientes
4.1.El suministrador se cerciorarádela aceptación de todas laspruebasocaracterísticasdecalidadrequeridosenla Tabla1,siestono se cumple,sedaráporrechazadoel lotededurmientessuministrado.4.2.Sedebedemostrar,condocumentaciónautorizadaporla SecretaríadeMedio Ambiente yRecursosNaturales(SEMARNAT) o laentidadcorrespondiente,quelamadera procededeaprovechamientosforestaleslegalesyautorizadosconformealReglamentode la Ley General deDesarrolloForestal Sustentable vigente.
4.3.Losdurmientesdeben producirseenlotes quepermitansuidentificación respecto al númerodeproyecto,fecha,cantidad,condicionesdeimpregnación,dimensionesymodelo.Losaspectosaconsiderardurantelapresenteetapa se indican en laTabla1.Tabla1.Aspectosaconsiderardurante la etapa desuministrodelamaderaylosdurmientes.
Momento Aspecto
Suministrodela maderaylos durmientes1. Procedencia legal
2. Dimensiones
3.Propiedadesfísico-mecánicas
4.Galeríadeinsectos
5.Nudos
6. Bolsasderesina7.Acebolladura8.Grietas9.Rajaduras10.Astilladuras11. Gema
12. Hilodesviado13. Deformaciones
14. Presencia decorteza15. Pudrición
4.4. Dimensiones y característicasfísicas.4.4.1.Losdurmientesseránelaboradoscon maderaprovenientedeárbolesvivos ysanos.Pueden ser aserrados omotoaserrados. Sus extremosocabezas deben formar un ángulo recto con el ejedeldurmienteylascaras superior einferiordebenserparalelas entre sí.Loslímitespermisiblesaestasespecificaciones deberáncumplirobligatoriamente con lo estipulado enelinciso4.6.
4.4.2.Las dimensionesytoleranciaspermisiblesalosquedeberánajustarse losdurmientesde madera debencumplirconlosrangos establecidosenelApéndice1.
4.4.3.En un máximo del20%de losdurmientesencualquierlote dado, sepermiteuna sección transversalde0.18 mx0.23m(7 inx9 in), puedenseraserradosa 0.18 mx0.20 m(7inx8in) con aristas vivas en lasáreasdesoportedel riel.
4.5. Especies de madera.
4.5.1.Se considerarán losdosgrupossiguientesdeespeciesde madera:
a)Maderas Coníferas(softwoods).b)Maderas Latifoliadas(hardwoods).
4.5.2.De manera enunciativa, masnolimitativa, las especiesdemaderasqueseaceptanparaser empleadasparadurmientesde madera son las siguientes: haya, abedules, catalpa, cerezas, abetodedouglas, olmos, abetos, encinos,almez,cicutas, nogales,alerces,arces, moras, robles, pinos,álamos,secoyas, sasafrás, piceas, sicomoros.
4.5.3.Las maderas utilizadas para laelaboraciónde los durmientes debencumplircomo mínimoconuna densidad básica(Po/Vv)(Vernota)comocorresponde:a)Para maderas coníferasde390 kg/m3.b)Para maderaslatifoliadasde570kg/m3.
Nota: Condiciónsecaa un 12%decontenidode humedad.Po=Pesoanhidro;Vv=Volumen verde.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
6 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.4.5.4.En elApéndice2yApéndice3se muestran demanerainformativa las propiedadesfísico-mecánicasdealgunasespeciesmexicanasdemadera,lascuales se obtuvieronapartirdeensayesdelaboratorio, que podrán emplearseparadurmientes,siempreycuandocumplan con lo establecido en elinciso4.5.3,delocontrario, no se permitirá elempleodelasmismas.
4.6. Defectospermisiblesy limitantes.
4.6.1.Galeríasde insectos.
Se admiten durmientesquepresenten algunas perforacionesogalerías de insectos, siempreycuandonoesténpresentesinsectosvivosodañoactivo,nosepresenten en un áreasuperioral 20% de la longitud del durmiente ysiemprequedichasgalerías se ubiquenenmaderacorrectamente preservada, como seilustraen la Figura 1.
Figura 1Galeríadeinsectos.4.6.2.Nudos.
No se aceptan durmientesquepresenten nudos en la Zona"A", la cual seilustraen la Figura2,cuyodiámetro (D)seamayora 1/3 delanchodelasuperficie enlacual aparecenovariosdecaráctermenor que esténpróximosen un área de 20 cm2ycuyasuma equivalgaadichadimensión,comoseilustra en laFigura3yFigura 4.
Figura 2 Zona "A".
Figura 3NudovivoDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
7 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura 4 Nudo muerto
4.6.3.Bolsas de resina.
No se aceptandurmientesque presenten bolsasderesina en la Zona "A", cuando lalongitud(L)seamayor a1/3delanchodelasuperficie enlacualaparecenovariosdecarácter menor que estén próximos en un área de20cm2ycuyasuma equivalganadichadimensión,comose ilustraenla Figura 5.
Figura5Bolsaderesina
4.6.4.Acebolladuras.No se aceptandurmientesconacebolladurade más de150mm de longitud (L)apartirdelextremodel durmienteyamenosde25 mm delaarista(A),comose ilustraenla Figura 6.
Figura6Acebolladuras4.6.5.Grietas.
No se permitendurmientescon grietas que, medidas en las caras,tenganuna profundidad (D) mayor a 1/4 del peraltedeldurmienteyuna longitud (L)mayora1/2 del largo del durmiente, como seilustraen la Figura 7.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
8 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura7Grietas
4.6.6.Rajaduras.
No se aceptandurmientesque presenten rajadurasigualeso mayores a7mm deanchoy/o200 mm de longitud (L) apartirdel extremo, como se ilustra en la Figura 8.
Figura 8 Rajaduras
4.6.7.Astilladuras.Se aceptanastilladuras(desprendimientodefibras)en losdurmientessiéstasno reducen la seccióntransversaldeldurmienteen másde25mm (1 in), equivalente a la evaluación aplicadaparael defecto de gema, indicadaenlaTabla2.
4.6.8.Gema.
Seproduceen la falta de madera(AyB)en unadelasorillasqueformaeldurmientecomo se ilustraenlaFigura9,principalmente se presenta endurmientesquesondimensionados de trozascondiámetrosreducidos o defustescónicos.Losvalores permisibles dependen del tipo de madera ydesu sección, talycomose indicaenlaTabla2.Tabla2. Valorespermisiblesporpresenciadelefectodegema.
Sección del durmienteTipode maderaGema en la
Zona"A"Gema fuera delaZona"A"
0.18 x 0.20 x 2.44 m. o mayores
(7 in x 8 in x 8 ft)Maderas de latifoliadasNose
permiteHasta25mm.
(1 in)0.18 x 0.20 x 2.59 m o mayores (7
in x 8 in x 8.6 ft)MaderasconíferasDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
9 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura9Gema
4.6.9.Hilo desviado.
Las fibrasnodebenpresentar una desviaciónmayorde 10mm(Y) porcada100mm (X)delongitud paralela alejedeldurmiente,comoseilustra en laFigura10.
Figura10Hilodesviadooinclinado
4.6.10.Deformaciones.
No se aceptandurmientescon arqueadurasotorceduras,yencorvadurasque superen los limites indicados enlaTabla3.Tabla 3FlechasmáximaspermitidasTipo de deformaciónFlechamáxima(F)Arqueadura25mm (1 in) conrespectoallargodel durmiente
Torcedura25mm (1 in) conrespectoallargodel durmiente
Encorvadura 38 mm (1½in)DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
10 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura 11Arqueadura-Encorvadura-Torcedura4.6.11.Presenciadecorteza.
No se admitecortezaen los durmientes,aexcepción delaque puedarodearlos nudosmuertospresentes.
4.6.12.Pudrición.
No se admite ningún tipo de pudrición en los durmientes.
Figura12Pudriciónenlamadera5.Procesodeimpregnación.
5.1.Parafinesprácticoslosdurmientesde cualquiercargadeberánserde la mismaespeciedemadera, escuadríaycontenido de humedad.
5.2.En elcasodelosensayes 1 a6delaTabla4,eltamaño de la muestraquedebeserensayadaserádel 10% porcadaloteimpregnadoydebe cumplir con todas las pruebas.
5.3.Los lotesdedurmientesimpregnadosquenocumplan conlasespecificaciones de las pruebas5y 6 delaTabla4puedenserreimpregnadosporunasegundayúnicavez,yseensayaránuevamente un 10% del mismo lote, si después de lasegundaimpregnación no cumplenconlacalidad especificada,elresto del loteserárechazado.
Tabla 4 Pruebasdelaboratorios y parámetrosdeaceptación del Proceso de impregnación
Momento ResponsablePruebas o parámetro acumplirNorma Mexicana de referencia
ProcesodeimpregnaciónImpregnador1. SazonadoNMX-Z-012/1-1987
NMX-Z-012/2-1987
NMX-Z-012/3-1987
NMX-C-443-ONNCCE-2006
2.Preservanteaimpregnar
NMX-C-410-ONNCCE-19993.Maquinado previo4.Impregnación
5. Retención mínima6.Penetración mínima
7.MarcadoSin referencia
8. InspecciónNMX-Z-012/1-1987
NMX-Z-012/2-1987
NMX-Z-012/3-1987
9. Embarqueydocumentación Sin referencia
5.4.Sazonado.5.4.1.Antesdel proceso de impregnaciónlosdurmientesdebensometerseaun proceso de secado parcial, procesoconocidocomo sazonado,quedisminuya sucontenidode humedad hastalosnivelesmáximospermisiblesdeacuerdo con laTabla5.Tabla5Contenidodehumedadmáximo.Tipode madera Contenido de humedad máximoConíferas30%DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
11 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Latifoliadas40 %
5.4.2.Elapiladooentongadodelosdurmientes para el secadosehará alairelibre en las zonasnopropensasalahumedadyen dirección alvientodominante paraacelerarsu sazonamiento, apoyando el conjunto apiladodedurmientes (tongas)enpolines,detalformaque se evite el contactodelos durmientesconelsuelo.5.4.3.Elapiladode durmientes debeserdetalmaneraque cuente conseparacionesentre cadadurmientequegaranticenlauniformidad en el porcentaje de humedaddetodo el conjunto apilado.
5.4.4.El material deberáestaridentificadovisualmentedeacuerdocon sus dimensiones.
5.4.5.La determinación del contenido de humedadseráde acuerdo con el siguienteproceso:1.Con eltaladroPressler seobtendrá1 gusanillo de 7 cm (2.75 in) de profundidad y 0.32 cm(1/8in)dediámetroenpromedio, comomínimoen algunacaradel durmiente.
2.Elcontenidodehumedadsedetermina en laalburaysedetecta por medio demedicionescon aparatodemedicióny/ométodosconvencionales.Conlos cálculossiguientesse obtendrá elcontenidodehumedad en porcentaje enunaprueba:
Donde:CH=Contenidodehumedadenporcentaje.
PH=Peso delamaderahúmedaengramos.Po =Pesodelamadera anhidra en gramos.
5.4.6.Podráemplearseelsecadodel durmiente mediante el proceso boulton oporhornosiempreycuando secumplalosmismosrequisitosque el del sazonado indicados en el inciso 5.4.
5.4.7.Ademásdelo anterior,sedeberácuidarqueel proceso desecadonoafecte la calidad delosdurmientes.Sedeberácerciorar queelproceso no haya generado grietas, rajadurasodeformacionesque rebasenloslímitesestablecidosenelinciso4.6yademáscumplaconlaspruebasyparámetrosdescritosen laTabla4yTabla 5, paraevitarel rechazo del lote sazonado.
5.4.8.Se deberámonitorearla humedad quincenalmente, llevándose un registro sobreelcontenidodehumedad hastalograrlosvaloresóptimos para su impregnación.
5.5.Preservantea impregnar.
5.5.1.La impregnacióndelosdurmientesdeberealizarse con creosota al 100%, permitiéndosetambiénmezclas decreosotaconcombustóleohastaenuna proporción de 50%decreosota comomínimo.La planta impregnadora realizará pruebasdelacalidad del impregnantedeacuerdoconelestándarAWPAP3-09 o el vigente quelosustituya.
5.6. Maquinado previo.
5.6.1.En los durmientesdemaderaslatifoliadasque requieran ser entallados, barrenados o incisionados, sedeberárealizaresta actividadobligatoriamenteantesdelprocesode impregnación.
5.6.2.Losdurmientesde especieslatifoliadasdebenpresentaruna marca (raya)conel propósitodeidentificarla carasuperiordela pieza paraefectosdesucolocaciónen vía,comose ilustra en laFigura13. Elmarcadodeberárealizarseutilizandounasierra "Kerf"sobre la madera de albura.Podrápresentarse encualquierade los extremos del durmiente, ubicarsefueradelaZona"A", y comprenderlatotalidad delanchode la pieza. La marca no deberásermayora0.64 cm (1/4in)de ancho y profundidad.
Figura 13Kerfeneldurmiente5.7. Método de impregnación.
5.7.1.La impregnación de durmientesserámediante procesos vacío-presiónpormedio deautoclaves.Sedebe realizarenlotes que seandelamismaespecie, escuadría, longitud ycontenidode humedad.
5.7.2.Al momento de colocar los durmientes en la autoclave, éstos deberántenerseparacionesmínimasde1 cm entrecadafilade durmientes.
5.7.3.La impregnación de los durmientespodráserdeacuerdocon el procesoLOWRYoRUEPING(Vernota).Eltratamientodeimpregnación para losdurmientesseráconforme alosestándaresdeThe American Wood ProtectionAssociation(AWPA),estándaresP1, P2, P3yP4, en susúltimasversiones.
Nota: Si la autoclave es llenadaapresión atmosférica elprocesoesllamadoLowry. Silapresión inicial utilizada esmayoralapresiónatmosféricaelprocesoesllamadoRueping.
5.7.4.La temperatura del impregnante en laautoclavedebedeestarenelrango de 82 °Ca98°C.5.8. Retención mínima.
5.8.1.La retención mínima del preservante en el durmiente debe ser laindicadaenla Tabla 6. En el caso de durmientesdemaderas latifoliadassepermite darporterminadalaetapadeinyecciónapresión aplicandoelcriterio de repulsa.
Tabla 6 Retención mínimaportipodemadera
Tipo de maderaRetenciónmínima
Maderas Coníferas 128 kg/m3
MaderasLatifoliadas112 kg/m3DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
12 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.5.8.2.La retención neta del preservante utilizado debesermayor al 90% del volumenespecificadoinicialmente paracadacarga.Lacantidaddeimpregnante retenido antesydespuésdela impregnación debesercalculado de las lecturasdelostanquesquecontienenlassolucionesdetrabajo,yregistradoenelformatode inspección (hojadecarga). Elvolumenretenidodelasolución preservantedebesercalculadoa38°C utilizando los factoresdelastablasdel estándardela AWPA.
5.8.3.La retención finalobtenidadebe evaluarse aplicando el procedimiento establecido en la Norma MexicanaNMX-C-410-ONNCCE-1999. IndustriadelaConstrucción-ViviendadeMadera-Retención y Penetración de Sustancias PreservadorasenMadera-Métodosdeprueba.
5.9. Penetración mínima.
5.9.1.La penetraciónmínimaenalbura,paracadatipodemadera, se muestraenla Tabla7.Tabla7PorcentajesdepenetraciónmínimaenlaalburadelamaderaTipodemaderaDurmientes con albura de hasta 25mmdegrosorDurmientescon albura mayores de25mmdegrosorConíferas 100%delespesordelaalbura85%delespesorde la albura
Latifoliadas 100%delespesordelaalbura65%delespesorde la albura
5.9.2.La evaluación de la penetracióndela creosota seharávisualmente identificando la profundidadalcanzadaporlacreosotaen el gusanilloextraídocon eltaladroPressler,tomandodecadacarga20muestras,unapor durmiente,unavezpracticadoslosbarrenos enelcentrodel durmiente por la parte delaalbura. Para inspeccionar la proporción de alburanoimpregnadaenel gusanillo se aplicará elindicadordenominadoAnisidinao Bencidina,comoloindica la pruebacorrespondienteal numeral 6delaTabla4.
5.9.3.Todos los barrenos realizadosparadeterminarla penetracióndeberánserselladosde inmediatoporelproveedorcontaquetespreservados.
5.9.4.Sedeberegistrarla penetraciónalcanzadaen reportes de impregnacióngeneradosporellaboratoriodelaplantaimpregnadora.
5.9.5.Elimpregnadordeberácontarconla documentaciónqueavaleelcontroldecalidad de todas las cargasimpregnadasque se vayan a recibir a partirdelos reportesdeimpregnación registrados.
5.9.6.Reportedeimpregnación(hojade carga)
5.9.6.1.Los reportesdeimpregnación (hoja decarga)deberánindicarcomomínimo:
a)Númerodecarga.b)Fecha.
c)Especie-dimensiónoescuadría-cantidad.d)Tiempo totalenhorasenla autoclave.
e)Temperaturade la creosota.
f)Tiempodepresiónen horas.g)Retención, enkilogramosdepreservadorpormetroscúbicode madera impregnada (kg/m3).h)Tiempo devacíoen horas.
i)Lectura de los medidores y tiempos.
j)Nombreyfirmadeoperadordela impregnación.
k)Métododesecado(aireoboulton).
l)Preservanteutilizado.
m)Litrosrequeridos.n)Litros absorbidos en metroscúbicosyen pies cúbicos del material impregnado.o)Elporcentajede humedadconel que fue impregnado.p)Penetración obtenida.q)Respecto a lagráficade control paraelproceso de impregnación,sedebeanexarunacopiade esta.
r)Reportefotográficoanexo. Deberámostrarelmarcadodelosdurmientes.5.9.7.Reimpregnación.
5.9.7.1.Losdurmientesqueno cumplan conlosincisos5.8y 5.9 podrán ser impregnadosporsegundavez,de acuerdoconlassiguientescondiciones:
5.9.7.1.1.Cuando en una misma cargaesimpregnado un material porsegundaocasión,juntoconotrosin impregnar,elvolumen del primer material reimpregado no deberá exceder del 10% deltotaldelvolumendela carga. Para la medición delaretenciónmínimarequeridadelpreservador,todoel material en la cargadebeserconsideradocomo material no impregado.
5.9.7.1.2.Cuandounacargaenteraesreimpregnada,laretención total queresultedeambasimpregnacionesdebesersuficiente parasatisfacerlos requisitosderetención y penetración.
5.10. Marcado del durmiente.
5.10.1.A todoslosdurmientes selesdeberealizaruna marca en la cara demayorproporción de alburayalcentrodeldurmiente,oenunextremo deldurmientecuandonolleveplacaantirrajadura,aunaprofundidadquenoafectela capa demaderaimpregnadani su resistencia, que deberá contenercomomínimo:lafecha de impregnaciónindicadaconlas dos últimas cifrasdelaño,lassiglas,acrónimooel logotipo de lacompañíafabricanteyla plantadeimpregnación;con untamañodeletrasde30mmmínimo de altura,cuandoseamarca a martillo. Dicha informaciónserealizarápor el método de golpe, mediante pirograbado,oconclavofechador que cubra todaslascaracterísticas.La marca puedeirtambién en las placas multiclavoanti-rajaduras,indicando el añoenqueéstassean colocadas, con un tamaño de letras de 5 mm. mínimo.
5.11. Inspección previa a embarque.
5.11.1.Sedeterminaráellugar,apiladoy disposición de personalparala inspección delosdurmientesantesde su cargaalosmedios de transporte.
5.11.2.El número de durmientesquesedeberáinspeccionar previoalembarquedelosdurmientesseráde4durmientesporcada lotebajolo indicado en el numeral 8dela Tabla 4.
5.12. Embarque y documentación de respaldo.
5.12.1.La documentaciónquedebecontenerun embarque eslasiguiente,amaneraenunciativamas no limitativa:
a)Hoja de carga. Como mínimo deberá incluir: númerodelote, fechadecarga,lugardecarga,medio de carga,destino,condicionesyestadodelos durmientes saliendodeplanta.b)Reporte confotografíasrepresentativas de losdurmientesen elprocesode embarque.
c)Breve dictamen delestadode los lotes saliendo de la planta.
5.12.2.Sedeberánanexarlas hojasdecargafirmadasen el proceso de entrega-recepción-embarque.6.Inspección de durmientes devíasen operación
6.1. Frecuencias de inspección.
6.1.1.Lasactividadesdeinspeccióndebenser constantes ya que encualquiermomento un durmienteosusfijacionespuedenDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
13 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.evolucionara un grado de deterioro talqueameritesu sustitución.Lainspección permite unavigilanciacontinuayefectiva delavía para identificar los momentos precisos en los que debe ser intervenida parareacondicionarcada uno de los elementos quelonecesiten.
6.1.2.La inspección de los sistemas dedurmientesdebe realizarse en todalavía ferroviaria sin importar suclaseouso(cargao pasajeros),comoproducto de loestablecidoenlaNOM-003-ARTF-2019,comocomplementoysin contradecir lamisma,aplicarálodispuestoenestecapítulo.
6.2. Requisitos de inspección.
6.2.1.Sedebe llevar unregistrode cada unadelas inspeccionesquerealiceysus resultados, el cual debe contener,demanera enunciativa mas nolimitativa,la localización deltramoinspeccionado condatosGPS,elregistro de los elementoscondefecto,losdefectos encontradosenellos, su localizacióndentrodel tramoyotras observaciones relevantes.
6.2.2.Noseaceptaránlos defectos quesedescribieronen elinciso4.6ylasque se indican en la Tabla 8. Deencontrarseestosdefectos, los durmientes deberán sustituirsepornuevosdemanerainmediata.
6.2.3.En elcasode insuficiencia de retencióndelsistema defijacionesdedurmientes,éstasdeberánserreemplazadas ysedeberáinspeccionarquecumplan con lo estipulado en todos los requisitos del apartado correspondientedelaNOM-003-ARTF-2019 (Vernota).Nota: Lasdisposicionescorrespondientesala Clase devía5se aplicarán también a las superiores a ésta.
Tabla8Defectos nopermitidosendurmientesdemaderainstaladosen vía.DefectoarevisarLimite
permisibleAccionesFigura
representativaApartado
Pudrición
No se permiteSustitucióndeldurmiente porunonuevoFigura 140Astilladuras Figura 15 0 y 4.6.8
No Fijación Figura 16Sinapartado
Rompimiento Figura 17Sinapartado
Quemados o rastrosdeelloSin figura.Sinapartado
Figura14 PudricióndeldurmientedemaderaDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
14 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura15Astilladuraeintercaladodedurmientesenvía
Figura16Defecto de no fijacióneneldurmienteDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
15 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Figura17Rompimientodemadera7. Procedimiento de Evaluación delaConformidad (PEC)
7.1. Directrices.
7.1.1.La Evaluación de la Conformidad del cumplimientodela presente Norma OficialMexicanasellevaráacabo entérminosdeloestablecidoenéstayen laLeyde InfraestructuradelaCalidad.
7.1.2.Paratododurmiente demaderaquese comercialice osepretenda instalar (nuevooderecobro) en elSistemaFerroviarioMexicano, se deberácontarobligatoriamenteconlaEvaluación de la Conformidad indicada enestedocumento.
7.1.3.Para efectos delpresentePEC,seentenderácomo"Conformidad"al cumplimiento de las disposiciones establecidasenlapresente Norma OficialMexicana;mientras que"NoConformidad"al incumplimientodelasdisposicionesestablecidasenésta.La"Conformidad" tendrá unavigenciade2años.
7.1.4.El concesionarioyasignatario deberán asegurar el cumplimiento delasConformidades establecidas en 7.1.5 paralosdurmientesquepretenda instalar en vía, delocontrario,seemitirá una "No Conformidad".
7.1.5.Para emitir una "Conformidad" para esta Norma Oficial Mexicana se deberáentregar,paracadaproyecto ya seadeconstrucción, deconservacióno mantenimiento, lo siguiente:
a)Parala etapa desuministro,la documentación queampareel cumplimiento de los requerimientos indicados enelcapítulo4. Los registros deben contener como mínimo lo indicado en el Apéndice 4.b)Para la etapadeimpregnación, la documentación queampareel cumplimientodelos requerimientos indicadosenelcapítulo5.
c)Para la etapadeinspección de vía,ladocumentación que compruebe elcumplimientodelosparámetrospermisiblesindicadosenel capítulo 6. Adicionalmente, sedeberápresentar, como mínimo, lo siguiente:
1)Reglasgeneralesde conservaciónymantenimientodevía en específicodelosdurmientesdemadera.
2)Programasdemantenimientoyalcancede las inspecciones de conservaciónymantenimiento preventivodelosdurmientesdemadera.
3)Evidenciadecapacitación técnica del personaldeservicioferroviariocalificado,nomayora2 años de vigencia.
4)Reportes o listadeverificacióndelas inspecciones ydelostrabajosrealizados para laconservaciónymantenimientode los durmientes de madera.
7.1.5.1.El OEC realizará una evaluación bianualdeacuerdoconlosiguiente:
a)Deberásolicitarla informacióndocumentalestablecidaen 7.1.5., dealmenos 1%delacantidad de durmientes deltramoaevaluar.b)Envirtudde lo anterior,sedeberáevaluar una cantidadqueseconsidererazonable de durmientes de manera físicaensitio.
7.1.5.2.Encasodequeseemitauna "No Conformidad" no se podrán distribuir losdurmientesparaserinstaladosen lasvías.Además, como resultado de lamalacalidaddelos durmientes instalados envía,seordenaráel retirodelosdurmientesqueseconsideren necesarios.
7.1.6.Si sedetectaque entre los responsablesysujetos obligadosparticipantesdeestePECseejercen malas prácticasdeEvaluacióndela Conformidad,yexiste un conflicto de interés o unaafectaciónalosobjetivoslegítimos de interéspúblicoquepersigueestaNormaOficialMexicana, se procederá conlassanciones conforme a lo establecidoenlasleyes aplicables
7.1.7.La Entidad de AcreditaciónylosOrganismosdeEvaluación de la Conformidad debencumplirconlasdisposicionesentérminosdelaLeydeInfraestructura de la Calidad, para poderparticiparenla Evaluación delaConformidaddeestaNormaOficial Mexicana.
7.1.7.1.LasUnidadesdeInspección que realicen la Evaluacióndela Conformidad referida en 7.1.5debenser delTipoA, BoC deacuerdocon la NMX-EC-17020- IMNC "Requisitos paraelfuncionamiento dediferentestipos deunidades(organismos)querealizan laverificación(inspección)" o la vigente que lasustituya.7.1.7.2.ElLaboratorioque participe en cualquiera de los procesos de estaNormaOficial Mexicana debecontarcomomínimocon los equipos einstrumentoscalibradoscontrazabilidadalos patronesentérminosde laLeyde InfraestructuradelaCalidad.
7.1.8.Bajojustificacióntécnicayen situaciones particulares, sepodránempleardisposicionesque no hayansidoconsideradas al momento deemisióndelapresenteNorma Oficial Mexicana,siempreycuandose protejan losobjetivoslegítimosydeinterés público perseguidos, ypreviaconsulta de la Agencia.8.Verificación y vigilancia
8.1.Aplicaciónde laverificacióny la vigilancia
8.1.1.La verificaciónyvigilancia delcumplimientodelodispuestoenla presente Norma OficialMexicanaestáacargo delaAgencia,conformea susrespectivasatribuciones.
8.1.2.La verificación de lapresenteNormaOficialMexicanasellevará a cabo por la Agencia en el momento enqueéstaloconsiderepertinenteconformealo establecidoenel Procedimiento de Evaluación de la Conformidaddeesta NormaOficialMexicana.
8.1.3.LaAgenciapodrá retirar la aprobación ysancionaralOrganismodeEvaluación de laConformidadya la EntidaddeAcreditación que emitió las acreditacionesadichosorganismos,cuando se detectenirregularidadesbajo lodispuestoenlosartículos 58 y 59 de laLeyde Infraestructuradela Calidadyotrasdisposiciones aplicables.
9. SanciónDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
16 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.9.1.El incumplimientoalas disposiciones contenidas en la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado por laAgencia,conformea loestablecidoen la Ley de Infraestructura de la Calidadydemás ordenamientosqueresulten aplicables, sinperjuiciodelas sanciones queimponganotras autoridadesenelejerciciode sus atribucionesodela responsabilidad civilopenalqueresulte.10.Referencias aestándaresparasu implementación
�AmericanRailway Engineering and MaintenanceofWayAssociation. (2021). Manual for Raiway Engineering .Lanham:AREMA.�American Society forTestingand Material. (2021). D143StandardTestMethodsforSmallClearSpecimens ofTimber.Filadelfia: ASTM.
�AmericanSocietyfor Testing and Materials. (2021). D198 Standard Test MethodsofStatic TestsofLumberinStructuralSizes. Filadelfia: ASTM.
�AmericanWoodPreserversAssociation.(1999). Standard C31-98.Lumberused out ofcontactwiththegroundandcontinuoslyprotectedfromliquid water. Granbury: AWPA.
�AmericanWoodProtection Association . (2011). T1-11. Usecategorysystem: Processingandtreatment standar..Birmingham:AWPA.�American Wood Protection Association. (2019). AWPA P1-19. Standardforcreosote preservative. Birmingham:AWPA.�American Wood Protection Association. (2019). AWPA P2-19. Standardforcreosote solutions. Birmingham: AWPA.
�AmericanWood Protection Association. (2019).AWPAP3-19. StandardforCreosote-Petroleum solution.Birmingham:AWPA.�AmericanWoodProtectionAssociation.(2019).AWPAP4-19.StandardMethods for SamplingWoodPreservatives.Birmingham:AWPA.�International OrganizationforStandarization. (2004). ISO-IEC17011-Evaluacióndelaconformidad-Requisitosgeneralespara losorganismosdeacreditaciónquerealizanlaacreditacióndeorganismos deevaluaciónde laconformidad.S/C:ISO.
11. Concordancia con normasinternacionales11.1.Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) conalgunaNorma Internacional, por no existir ésta últimaalmomentodesuelaboración.
12. Bibliografía
�AllardyceWebb,D., & Webb, G. (2020).Thetieguide.Georgia: RTA.
�Boardofthe Cartagena Agreement. (1988). Manual del Grupo Andinoparalapreservacióndemaderas. Cartagena:JuntadelAcuerdodeCartagena.�Comisión PanamericanadeNormalización. (1977). Anteproyecto de norma Panamericana 30:2-003-1977.Maderapreservada clasificaciónyrequisitos. Buenos Aires: COPANT.
�DOF. (2020). Reglamentodela Ley General deDesarrolloForestal Sustentable. DOF.
�Instituto Mexicano de NormalizaciónyCertificación. (2014). NMX-EC-17020-IMNC-2014-Evaluación de laconformidad-Requisitos para elfuncionamientodediferentes tipos de unidades(organismos)querealizan laverificación(inspección).S/C: NMX.
�Instituto Nacional de InvestigacionesyNormalización. (1977).NormaChilenaOficial NCh8190f77. Maderapreservada.Clasificaciónyrequisitos.Santiago: Instituto NacionaldeInvestigacionesyNormalización.
�JavierRamónSotomayorCastellanosUMICH.(s.f.).Academia.edu. Obtenido deAcademia.edu:https://www.academia.edu/6820211/Tabla_FITECMA_de_Clasificaci%C3%B3n_de_Caracter%C3%ADsticas_Mec%C3%A1nicas_de_Maderas_Mexicanas
�Ley de Infraestructura delaCalidad publicadaenel Diario Oficial delaFederación el 1 de juliode2020. (s.f.).
�Normas Mexicanas.(1987).NMX-Z-012/1-1987.Muestroparala inspección por atributos-parte 1: Información generalyaplicaciones. S/C: NMX.
�Normas Mexicanas. (1987). NMX-Z-012/2-1987. Muestro para la inspecciónporatributos-parte2:Métodosdemuestreo,tablas y gráficas. S/C: NMX.
�Normas Mexicanas. (1987). NMX-Z-012/3-1987.Muestropara la inspección por atributos-parte 3: Regla decálculoparaladeterminación de planesdemuestreo. S/C: NMX.
�OrganismoNacionaldeNormalizaciónyCertificacióndelaconstruccióny Edificación. (1999). NMX-C-410-ONNCCE-1999,Industriadela Construcción-Vivienda de Madera-RetenciónyPenetracióndeSustancias Preservadoras enMadera-Métodosde prueba.S/C:ONNCCE.
�Organismo Nacional de NormalizaciónyCertificacióndelaconstrucciónyEdificación. (2001). NMX-C-178-ONNCCE-2001
Industriadela Construcción Preservadores para Madera ClasificaciónyRequisitos.S/C:ONNCCE.
�Organismo Nacional de NormalizaciónyCertificacióndelaconstrucciónyEdificación. (2001). NMX-C-419-ONNCCE-2001Industriadela Construcción-Preservación de maderas-Terminología. S/C:ONNCCE.�OrganismoNacionaldeNormalizaciónyCertificacióndela construcción y Edificación. (2006). NMX-C-443-ONNCCE-2006-Industriadelaconstrucción-madera-contenidode humedaddela madera-métodosdeensayo. S/C: ONNCCE.
�FuentesSalinas,Mario. (1998).Propiedadestecnológicas de lasmaderasmexicanas de importancia en laconstrucción.Texcoco: Revista Chapingo, SerieCienciasForestalesydelAmbiente.�U.S. DepartmentofAgricultureForestService.(2020).WoodHandbook-Wood as an Ingeneering Material. Madison:U.S.Department of Agriculture.
13. Apéndices
Apéndice 1
Dimensionesytoleranciaspermisiblesdelosdurmientesde madera (NORMATIVO)Peralte(m)Ancho
(m)Largo
(m)Peralte(in)Ancho
(in)Largo
(ft,in)
0.18 0.20 2.447880.18 0.23 2.5979 8 ft 6 in
0.18 0.23 2.747990.18 0.23 2.9079 9 ft 6 in
0.18 0.23 3.0579 10
0.18 0.23 3.2079 10ft6 in
0.18 0.23 3.3579 11
0.18 0.23 3.5079 11ft6in
0.18 0.23 3.6679 12
0.18 0.25 3.81710 12ft6inDOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
17 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.0.18 0.25 3.96710 13
0.18 0.25 4.11710 13ft6 in
0.18 0.254.27710 14
0.18 0.234.4279 14ft6 in
0.18 0.234.5779 15
0.18 0.234.727915ft6 in
0.18 0.234.8879 16
0.18 0.23 5.0379 16ft6 in
0.20 0.20 2.748890.20 0.23 2.748990.25 0.25 3.05 10 10 10
0.25 0.254.8810 10 16
0.30 0.30 3.66 12 12 12
0.30 0.304.8812 12 16
0.30 0.364.8812 14 16
0.30 0.364.2714 14 14
0.36 0.364.8814 14 16Toleranciaspermisibles
Sección Rango
Largo: -25 mm a + 75 mm (-1 in a +3in)Ancho:-6mm + 25 mm (-1/4 in + 1 in)
Peralte:-6mm + 25 mm (-1/4 in + 1 in)
Apéndice2Nombrescientíficosynombrescomunesdealgunas maderas mexicanas ysudensidad básica.
(INFORMATIVO)
Latifoliadas Densidad Básica (Po/Vv)
Especie Nombre Común (g/cm3)kg/cm3Andirainermistotalote0.63630Dipholisstevensoniiguaité0.97970Lonchocarpushondurensispalo gusano 0.73 730
Maclura tintoria mora 0.71 710Mirandaceltismonoicachicharra 0.69690Mosquitoxylumjamaicensepujulté 0.58580Quercusacatenanquensisencino0.66660Quercusalbaencino0.6600Talisia olivaeformisguaya0.84840Vitex gaumeriya'axnik0.66660Swarzia cubensiscorazón azul 1.05 1050
CONIFERAS Densidad Básica (Po/Vv)
Especie Nombre Común (g/cm3)kg/cm3
Pinus ponderosa pino 0.38380Nota 1:Po=Pesoanhidro delamadera, en gramos y kilogramos; Vv= Volumen verdedela madera, en centímetros cúbicos.
Nota 2:Estalistanoincluyeatodaslasmaderasquesepuedenaprovecharparadurmientes, sólo es de referencia ysusvaloresdeDensidad Básicasonaproximados.Se podrán utilizar otras especies demaderassiempreycuando cumplan conlosvalores mínimosdedensidadbásicaestablecidosenestaNormaOficial Mexicana.
Apéndice 3Nombrescientíficos, nombres comunesyparámetrosfísico-mecánicosde especies de maderas
mexicanas, realizadasporlaFacultad de Tecnologíadela Madera de la Universidad Michoacana de
San NicolásdeHidalgo.
(INFORMATIVO)
CONÍFERAS
EspecieNombre
ComúnDensidad
Básica
(Po/Vv)
(kg/m 3)Flexión
Estática
Modulo de
elasticidad
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Modulo de
Elasticidad
(kg/cm2)Flexión
Estática
Resistencia
al Limite
Elástico
(kg/cm 2)Compresión
Paralela
Resistencia
al
Límite
Elástico
(kg/cm 2)Flexión
Estática
Resistencia
a la ruptura
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Resistencia
a
la Ruptura
(kg/cm2)Dureza
Janka
Lateral
(kg)DurezaJankaTransversal(kg)*Abiesreligiosa Oyamel 380.00 71200.00 69400.00 255.00 135.00 440.00 185.00 190.00225.00Cupressus lusitanica Ciprés 390.00 64000.00 71500.00 260.00 140.00 435.00 195.00 155.00235.00Pinus cooperiPino
amarillo395.00 89300.00 71500.00 261.00 140.00 350.00 125.00 200.00235.00Pinus ayacahuitePino
ayacahuite400.00 106000.00 111000.00 225.00 195.00 460.00 230.00 165.00220.00Pinus rudis Pino 410.00 76900.00 75700.00 275.00 150.00 485.00 205.00 220.00255.00Pinus maximinoi Pino 415.00 48000.00 75700.00 330.00 150.00 355.00 210.00 220.00255.00Pinus montezumaePino
moctezuma420.00 78900.00 77800.00 285.00 153.00 500.00 215.00 230.00265.00Pinus douglasianaPino
hayarin425.00 79000.00 77800.00 275.00 155.00 435.00 215.00 215.00265.00Pinus arizonicaPino
blanco430.00 83500.00 79900.00 295.00 155.00 415.00 150.00 245.00275.00Pinus leiophylla Pino chino 435.00 70000.00 79900.00 315.00 160.00 510.00 220.00 190.00275.00DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
18 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Pinus chihuahuana Pino prieto 440.00 75200.00 82000.00 300.00 160.00 475.00 230.00 255.00290.00Pseudotsuga
menziesiiAbeto 450.00 11000.00 84100.00 315.00 170.00 530.00 235.00 225.00300.00Pinus michoacana Pino lacio 455.00 76000.00 84200.00 295.00 170.00 510.00 235.00 205.00300.00Pinus durangensis Pino real 460.00 90200.00 86300.00 315.00 170.00 450.00 165.00 275.00310.00Pinus oocarpaPino
amarillo470.00 62340.00 88400.00 400.00 175.00 440.00 250.00 290.00325.00Pinus lawsoniiPino
ortiguillo475.00 77000.00 88400.00 325.00 180.00 510.00 250.00 240.00325.00Pinus patulaPino
colorado500.00 92000.00 94900.00 240.00 150.00 470.00 245.00 235.00270.00Pinus patulavar.longepedunculataPino 510.00 97000.00 97100.00 260.00 210.00 525.00 250.00 195.00260.00Pinus teocotePino
colorado520.00 92000.00 99200.00 275.00 125.00 485.00 190.00 310.00382.00Pinus pseudostrobusPino
blanco540.00 134000.00 103600.00 325.00 225.00 585.00 310.00 335.00395.00Latifoliadas (tropicales)
EspecieNombre
ComúnDensidad
Básica
(Po/Vv)
(kg/m 3)Flexión
Estática
Modulo de
elasticidad
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Modulo de
Elasticidad
(kg/cm2)Flexión
Estática
Resistencia
al Limite
Elástico
(kg/cm 2)Compresión
Paralela
Resistencia
al
Límite
Elástico
(kg/cm 2)Flexión
Estática
Resistencia
a la ruptura
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Resistencia
a
la Ruptura
(kg/cm2)Dureza
Janka
Lateral
(kg)DurezaJankaTransversal(kg)* Ochroma
pyramidaeMadera de
balsa160.00 42000.00 25900.00 150.00 65.00 260.00 175.00 50.0085.00* Ulmus mexicanaCuero de
vieja220.00 40800.00 37200.00 135.00 70.00 220.00 90.00 65.0085.00* Ceiba pentandra Ceiba 250.00 29000.00 32000.00 100.00 55.00 155.00 75.00 100.00115.00* Schizolobium
parahybumPalo de
picho300.00 62200.00 53000.00 185.00 100.00 370.00 155.00 150.00185.00* Enterolobium
cyclocarpumParota 350.00 40000.00 63200.00 230.00 120.00 370.00 165.00 160.00170.00*Libocedrus
decurrensCedro
blanco365.00 63400.00 65900.00 385.00 125.00 550.00 175.00 225.00205.00* Metopium browneiChechem
negro370.00 69300.00 67300.00 245.00 130.00 425.00 180.00 180.00215.00Tabebuia donell-
smithiiPrimavera 390.00 68500.00 71400.00 310.00 210.00 540.00 255.00 295.00350.00AlchornealatifoliaCotón del
caribe390.00 90800.00 71500.00 190.00 140.00 480.00 190.00 150.00205.00Hura polyandra Habillo 395.00 96600.00 72500.00 260.00 140.00 455.00 195.00 200.00235.00Poulsenia armata Masamorro 400.00 65300.00 73600.00 290.00 145.00 520.00 235.00 250.00280.00Cedrela adorata Cedro rojo 400.00 80000.00 73600.00 250.00 145.00 500.00 280.00 245.00230.00Dendropanax
arboreumSac-
chacah400.00 80600.00 73500.00 260.00 145.00 490.00 210.00 225.00270.00Swietenia
macrophyllaCaoba 420.00 95900.00 77800.00 220.00 155.00 535.00 230.00 195.00215.00Burcera simaruba Chaká 430.00 73400.00 79900.00 220.00 160.00 410.00 180.00 215.0240.00Latifoliadas (tropicales)
EspecieNombre
ComúnDensidad
Básica
(Po/Vv)
(kg/m 3)Flexión
Estática
Modulo de
elasticidad
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Modulo de
Elasticidad
(kg/cm2)Flexión
Estática
Resistencia
al Limite
Elástico
(kg/cm 2)Compresión
Paralela
Resistencia
al
Límite
Elástico
(kg/cm 2)Flexión
Estática
Resistencia
a la ruptura
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Resistencia
a
la Ruptura
(kg/cm2)Dureza
Janka
Lateral
(kg)DurezaJankaTransversal(kg)Alnus acuminataAile430.00 80800.00 79900.00 295.00 160.00 515.00 220.00 245.00270.00Alnus jorullensisAile430.00 82000.00 79900.00 305.00 100.00 520.00 140.00 270.00315.00Guatteria anomala Zopo 430.00 87700.00 79900.00 265.00 155.00 560.00 265.00 225.00270.00Pseudobombax
ellipticumAmapola 440.00 70400.00 82000.00 180.00 160.00 500.00 215.00 210.00230.00Spondias mombin Jobo 450.00 63200.00 84100.00 145.00 165.00 350.00 185.00 345.00220.00Pterocarpus hayesiiPalo de
sangre450.00 91800.00 84100.00 245.00 170.00 505.00 225.00 195.00230.00Simarouba glauca Pasa´ak 460.00 79600.00 86300.00 245.00 170.00 505.00 210.00 230.00250.00Fraxinus uhdei Fresno 460.00 86500.00 86300.00 315.00 170.00 560.00 240.00 275.00310.00Vochysia
guatemalensisMaca
blanco460.00 88700.00 86300.00 245.00 170.00 540.00 230.00 235.00275.00Liquidambar
styracifluaLiquidamba
r470.00 88400.00 88400.00 325.00 175.00 580.00 250.00 290.00325.00Cordia alliodora Bojón 490.00 100000.00 92700.00 440.00 185.00 780.00 340.00 290.00375.00Talauma mexicana Jolmashté 490.00 122400.00 92700.00 375.00 185.00 780.00 310.00 285.00330.00Albizia leucocalyx Guacibán 520.00 84700.00 99200.00 195.00 200.00 510.00 240.00 275.00295.00Lysiloma
acapulcencisTepehuaje 520.00 98000.00 99200.00 365.00 200.00 655.00 285.00 350.00390.00Calophyllum
brasilienseBarí 520.00 110200.00 99200.00 350.00 200.00 800.00 330.00 330.00425.00Guarea glabra Cedrillo 560.00 126500.00 108000.00 460.00 220.00 900.00 385.00 415.00455.00Blepharidium
mexicanumPopiste 600.00 95900.00 116800.00 325.00 240.00 735.00 310.00 365.00515.00Misanteca pekii Pimientillo 600.00 135700.00 116800.00 410.00 240.00 920.00 390.00 405.00495.00Zuelania guidonia Trementino 610.00 142800.00 119000.00 395.00 245.00 830.00 335.00 450.00500.00Licania platypusCabeza de
mico620.00 117300.00 121300.00 450.00 250.00 655.00 365.00 495.00528.00Lysiloma latisiliquum Tzalam 630.00 134000.00 123500.00 555.00 255.00 900.00 370.00 635.00545.00Pseudolmedia
oxyphyllariaMamba 650.00 122400.00 128000.00 405.00 585.00 825.00 370.00 535.00550.00Pithecellobium
arboreumFrijolillo 650.00 110200.00 128000.00 510.00 265.00 865.00 450.00 525.00615.00Vatairea lundellii Amargoso 660.00 125500.00 130200.00 440.00 270.00 785.00 385.00 470.00485.00Terminalia amazonia Canchán 660.00 130600.00 130200.00 440.00 270.00 915.00 410.00 405.00500.00Platymiscium aff.
yucatanumGranadillo 660.00 126500.00 130200.00 605.00 270.00 1000.00 530.00 565.00635.00DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
19 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.AspidospermamegalocarponPelmax 670.00 167300.00 132500.00 630.00 275.00 1145.00 450.00 475.00590.00Aphananthe monoica Pipín 690.00 130800.00 137000.00 510.00 290.00 940.00 420.00 610.00640.00Ampelocera hottlei Luín 690.00 144840.00 137000.00 485.00 290.00 1100.00 430.00 580.00660.00Piscidia piscipula Jabín 700.00 128000.00 139300.00 565.00 290.00 1310.00 430.00 840.00655.00ProsopisjulifloraMezquite 700.00 132800.00 139300.00 520.00 290.00 960.00 455.00 625.00655.00Hymenaea courbaril Guapinol 710.00 129000.00 138000.00 555.00 300.00 910.00 410.00 895.00810.00Brosimum alicastrum Ramón 730.00 137700.00 146100.00 640.00 310.00 1195.00 515.00 760.00910.00Pouteria
campechianaKanisté 730.00 157000.00 146100.00 725.00 310.00 1355.00 455.00 1015.00704.00Lonchocarpus
castilloiMachiche 740.00 180500.00 148400.00 640.00 315.00 1195.00 555.00 750.00735.00Astronium
graveolensJobillo 760.00 131100.00 131300.00 635.00 385.00 935.00 490.00 640.00755.00Cordia dodecandra Siricote 780.00 98000.00 157500.00 610.00 335.00 965.00 495.00 1010.00790.00Acosmium
panamenseChakté 800.00 182600.00 162200.00 840.00 345.00 1540.00 700.00 1065.001165.00Dialium guianense Guapaque 800.00 187700.00 162200.00 670.00 345.00 1270.00 565.00 885.00945.00Latifoliadas (tropicales)
EspecieNombre
ComúnDensidad
Básica
(Po/Vv)
(kg/m 3)Flexión
Estática
Modulo de
elasticidad
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Modulo de
Elasticidad
(kg/cm2)Flexión
Estática
Resistencia
al Limite
Elástico
(kg/cm 2)Compresión
Paralela
Resistencia
al
Límite
Elástico
(kg/cm 2)Flexión
Estática
Resistencia
a la ruptura
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Resistencia
a
la Ruptura
(kg/cm2)Dureza
Janka
Lateral
(kg)DurezaJankaTransversal(kg)Swartzia cubensis Katalox 830.00 183600.00 169100.00 700.00 365.00 1350.00 600.00 845.00945.00Bucida buceras Pukté 850.00 141000.00 173800.00 655.00 375.00 1085.00 560.00 1065.00950.00Manilkara zapotaChicozapot
e900.00 163200.00 185500.00 730.00 400.00 1315.00 660.00 925.00885.00Ebanopsis eba Ebano 1060.00 127000.00 223500.00 850.00 495.00 1240.00 755.00 1395.001355.00Cordia elaeagnoides Cueramo 1100.00 210500.00 233100.00 885.00 520.00 1700.00 790.00 1500.001440.00Guaiacum officinale Guayacán 1230.00 236000.00 264800.00 1000.00 600.00 1960.00 922.00 1865.001765.00Latifoliadas (encinos)
EspecieNombre
ComúnDensidad
Básica
(Po/Vv)
(kg/m 3)Flexión
Estática
Modulo de
elasticidad
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Modulo de
Elasticidad
(kg/cm2)Flexión
Estática
Resistencia
al Limite
Elástico
(kg/cm 2)Compresión
Paralela
Resistencia
al
Límite
Elástico
(kg/cm 2)Flexión
Estática
Resistencia
a la ruptura
(kg/cm2)Compresión
Paralela
Resistencia
a
la Ruptura
(kg/cm2)Dureza
Janka
Lateral
(kg)DurezaJankaTransversal(kg)Quercus germana Encino 560.00 105500.00 108000.00 400.00 220.00 720.00 315.00 405.00440.00Quercus rugosaEncino
blanco580.00 89000.00 112400.00 360.00 205.00 615.00 305.00 445.00480.00Quercus
coccolobaefoliaEncino rojo 600.00 118000.00 116800.00 625.00 370.00 955.00 515.00 555.00710.00Quercus martineziiEncino
blanco620.00 122000.00 121300.00 645.00 380.00 945.00 535.00 590.00745.00Quercus laurina Encino rojo 660.00 125000.00 130200.00 485.00 270.00 890.00 395.00 555.00590.00Quercus acutifolia Encino rojo 670.00 127000.00 132500.00 495.00 275.00 905.00 405.00 555.00605.00Quercus ochroetesEncino
blanco670.00 127000.00 132500.00 495.00 275.00 905.00 405.00 555.00605.00Quercus crassifolia Encino rojo 680.00 118000.00 134700.00 425.00 215.00 760.00 300.00 565.00585.00Quercus glabrescensEncino
blanco690.00 131000.00 137000.00 510.00 285.00 940.00 420.00 610.00640.00Quercus
anglohondurensisChiquitinib 690.00 156000.00 137000.00 430.00 285.00 835.00 385.00 685.00615.00Quercus glaucoidesEncino
blanco695.00 131000.00 137000.00 510.00 285.00 940.00 420.00 610.00640.00Quercus insignis Encino 700.00 173000.00 139300.00 755.00 290.00 1345.00 430.00 675.00620.00Quercus convallataEncino
blanco710.00 134700.00 141500.00 530.00 300.00 975.00 430.00 640.00670.00Quercus elliptica Encino rojo 710.00 135000.00 141500.00 530.00 300.00 975.00 430.00 640.00670.00Quercus rysophyllaEncino de
asta730.00 138600.00 146100.00 545.00 310.00 1010.00 455.00 680.00705.00Quercus laetaEncino
blanco740.00 140500.00 148400.00 555.00 315.00 1030.00 460.00 695.00720.00Quercus potosinaEncino
blanco740.00 140500.00 148400.00 555.00 315.00 1030.00 460.00 695.00720.00Quercus obtusataEncino
blanco760.00 144400.00 152900.00 575.00 325.00 1065.00 480.00 735.00755.00Quercus castanea Encino rojo 790.00 164400.00 159800.00 600.00 340.00 1115.00 505.00 790.00810.00Quercus skinneri Cololté 820.00 173400.00 166800.00 550.00 360.00 1090.00 500.00 815.00805.00Nota 1:Po=Pesoanhidro delamadera, en gramos; Vv= Volumen verdedela madera, en centímetroscúbicos.Nota 2:Estalistanoincluyeatodaslasmaderasquesepuedenaprovecharparadurmientes, sólo es de referencia ysusvaloresdefísico-mecánicossonaproximados.Sepodránutilizar otras especies de maderas, siempreycuando cumplan conlosvalores mínimos dedensidadbásicaestablecidosen esta Norma OficialMexicana.Paraprontareferencia lasespeciesresaltadasy señaladas conasterisco(*) e indicadas en cursiva, son aquellas se encuentran por debajodeloslimites solicitados.
Apéndice 4
Fichatécnica.(NORMATIVO)
CONTENIDOS MÍNIMOSAINCLUIREN LA HOJA DE REGISTRO POR LOTE DURANTE ELSUMINISTRODEMADERA
Informaciónrequerida1.-Datos generales (datos delsujetoobligado, fechadeevaluación,etc.)2.-Procedencialegal delamadera.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
20 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.Diario Oficial de la Federación
1 Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de MéxicoTel. (55) 5093-3200, donde podrá acceder a nuestro menú de serviciosDirección electrónica: www.dof.gob.mx
111AVISO LEGAL | ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2024A)Nombre,denominaciónyrazón social del titular del aprovechamiento forestal o del aprovechamientodeplantación
comercialsegúnseael caso.B)Código deidentificaciónde la autorización del aprovechamiento emitidoporlaautoridadresponsablede la LGDFS.
3.-Tipo y especiedemadera.
4.-Densidad básicadela madera.
4.-Númerodelote.
5.-TABLA DE INSPECCIÓN DE DEFECTOS (Asignar %)
GI GaleríadeInsectosGrGrietas
N Nudo Rj Rajaduras
BR BolsaderesinaGm Gema
Ac AcebolladuraAsAstilladuraHD Hilo Desviado CCortezaalrededordenudosmuertosPPudrición
14. Clasificación
NOM-007-ARTF-2023, Sistemaferroviario-Infraestructura-Durmientesde madera-Suministro, impregnación einspección.TRANSITORIOS
PRIMERO.LapresenteNorma OficialMexicana,unavezqueseapublicadoen elDiarioOficialdela Federacióncomonormadefinitiva,entraráenvigoralos180días naturalescontadosapartirdel día natural inmediato siguiente al día de su publicación.
SEGUNDO.Lapresente Norma Oficial Mexicana, una vezquesea publicado en el Diario Oficial de laFederacióncomonormadefinitiva abrogaala Norma Oficial Mexicana NOM-056-SCT2-2016,Paradurmientesdemadera.
TERCERO.LaprimeraEvaluacióndela Conformidad, podrállevarseaefectoalos 30 días naturales posterioresdelaentradaen vigordeestaNormaOficial Mexicana.
CUARTO.En cumplimientodeloestablecidoenelartículo78delaLey General deMejoraRegulatorialainformaciónaplicable paradarcumplimientoal Procedimiento deEvaluacióndelaConformidad, podráserpresentadaatravés de losmedioselectrónicos queestablezcalaAgencia.La reducción de lasobligacionesesrespectode la NOM-056-SCT2-2016.
CiudaddeMéxico,a19deenerode2024.- El Titular de la Agencia Reguladora del Transporte FerroviarioyPresidentedelComité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, Evaristo Iván ÁngelesZermeño.- Rúbrica.
En el documento que usted está visualizando puede haber texto, caracteres u objetos que no se muestren correctamente debido a la
conversión a formato HTML, por lo que le recomendamos tomar siempre como referencia la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF
de la edición.DOF - Diario Oficial de la Federación https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5720400&fecha=1...
21 de 21 15/03/2024, 10:53 a. m.